— 332 — 



si son presentati nel dosamento del titanio, abbiamo istituito un metodo che 

 ha corrisposto molto bene e del quale diamo una descrizione in questa Nota. 



Premettiamo innanzi tutto che l'attacco, per mettere in soluzione tutto 

 il titanio contenuto nei minerali, riesce qualche volta difficile: ciò spiega 

 perchè siano registrati più metodi per eseguire questa prima e importantis- 

 sima operazione sul minerale. Così Phillipps e Hancock fanno l'attacco con 

 acido solforico di opportuna concentrazione; Beringer consiglia la fusione al 

 solfato acido di potassio e di ammonio; Marignac quella col fluoridrato di 

 fluoruro potassico, e Leclère, Taurel ecc., quella coi carbonati alcalini. 



È naturale che questi diversi metodi vanno bene ciascuno per casi par- 

 ticolari; in una maniera generale però noi crediamo che il metodo di Be- 

 ringer accoppiato con quello di Phillpps e Hancock possa corrispondere nella 

 pratica alla totalità dei casi che si possono presentare. Il metodo di attacco 

 che noi consigliamo consiste quindi nel fondere il minerale con solfato acido 

 di potassio ; ottenuta la disgregazione, invece di sciogliere direttamente nel- 

 l'acqua, a freddo, la massa fusa (per la quale occorrono diversi giorni), si 

 riprende direttamente, nel crogiuolo stesso ove avvenne la fusione, con acido 

 solforico concentrato e si scalda per un po' di tempo finché tutta la massa 

 non si è disciolta, osservando che la temperatura non sia troppo elevata e 

 non sia spinta al di là della comparsa dei vapori di acido solforico. 



In questa maniera l'attacco del titanio, ferro e alluminio è completo; 

 si versa il liquido siropposo in acqua, evitando un soverchio riscaldamento^ 

 e così rimangono in soluzione i detti elementi e ancora tutto ciò che può 

 essere attaccato dall'acido solforico. Nel caso di una bauxite, per es., conte- 

 nente silicio, calcio, ferro, alluminio, titanio, sulla quale abbiamo applicato 

 il metodo, rimangono indisciolti parte della silice del minerale e il solfato 

 calcico, mentre la silice attaccata dall'acido solforico accompagna il ferro, 

 il titanio e l'alluminio nella soluzione. Volendo separare in questo caso cia- 

 scuno degli elementi ricordati, si filtra il liquido in cui sono disciolti, la- 

 vando poi il precipitato con acqua e acido solforico: nel filtro rimangono il 

 fato calcico e la silice non attaccata che si possono separare. 



Nel filtrato si aggiunge ora un eccesso di tartrato sodico potassico, quindi 

 ammoniaca; precipita così la silice attaccata dall'acido solforico che, sepa- 

 rata, sarà aggiunta a quella che accompagnava il solfato calcico. Nel li- 

 quido liberato dalla silice rimangono da separarsi ferro, alluminio e titanio. 



Siamo riusciti a stabilire un procedimento facile e sicuro separando prima 

 il ferro dalla mescolanza dei tre sali col metodo elettrolitico. Certamente 

 la maniera ordinaria di procedere a questa separazione non dà resultati molto 

 sicuri e anche noi nelle prime ricerche abbiamo dovuto convincerci che la 

 separazione del ferro per questa via è una delle analisi più delicate e che 



